زجاج البوروسيليكات
{{عن|3=زجاج (توضيح)}}
[[ملف:Schott Duran glassware.jpg|تصغير|أدوات مخبرية زجاجية مصنوعة من زجاج البوروسيليكات]]
'''زجاج البوروسيليكات''' هو نوع من أنواع [[زجاج|الزجاج]] المقاوم للحرارة وللمواد الكيميائية، والذي يتألف بشكل رئيسي من [[ثنائي أكسيد السيليكون|السيليكا]] و[[ثلاثي أكسيد البورون|أكسيد البورون]]. يتميز زجاج البوروسيليكات بأن [[معامل تمدد حراري|معامل التمدد الحراري]] له منخفض، مما يجعله مقاوماً [[صدمة حرارية|للصدمات الحرارية]]، وذلك بشكل يفوق أنواع الزجاج الأخرى، مما يجعله مناسباً لصنع [[زجاجيات المختبر]].

يسوق زجاج البوروسيليكات تحت العديد من الأسماء التجارية، أشهرها [[بيركس]] Pyrex ومنتجات [[شركة شوت]] Schott AG.

== التركيب ==
إن تركيب زجاج البوروسيليكات يكون عادة كما يلي:
* 70% إلى 80% من [[ثنائي أكسيد السيليكون]] (السيليكا، SiO<sub>2</sub>)
* 7% إلى 13% من [[ثلاثي أكسيد البورون|أكسيد البورون]] (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
* 4% إلى 8% من [[أكسيد|أكاسيد]] [[فلز قلوي|الفلزات القلوية]] (مثل [[أكسيد الصوديوم]] Na<sub>2</sub>O و[[أكسيد البوتاسيوم]] K<sub>2</sub>O)
* 2% إلى 7% من [[أكسيد الألومنيوم]] (الألومينا، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
* أحياناً تضاف ما نسبته إلى حوالي 5% من أكاسيد [[فلز قلوي ترابي|الفلزات القلوية الترابية]] (مثل [[أكسيد الكالسيوم]] CaO و[[أكسيد المغنيسيوم|أكسيد المغنسيوم]] MgO)

تأتي تسمية زجاج البوروسيليكات من المكوّنات الغالبة في التركيب وهي من السيليكون والبورون.

== التاريخ ==
أنتج زجاج البوروسيليكات لأول مرة من قبل الكيميائي الألماني [[أوتو شوت]] Otto Schott في أواخر القرن التاسع عشر.<ref name=vogel>Werner Vogel: "Glass Chemistry"; Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K; 2nd revised edition (November 1994), ISBN 3-540-57572-3</ref> انتشرت صناعة زجاج البوروسيليكات في العالم، حيث عمد شركة شوت على تسويق منتجاتها تحت اسم «دوران» "Duran" منذ عام 1893، كما أن شركة Corning Incorporated الأمريكية سوقت منتجاتها تحت اسم بيركس منذ عام 1915.

== الخصائص ==
إن الخصائص الميكانيكية والبصرية والكيميائية للأنواع المختلفة من زجاج البوروسيليكات تشبه بعضها؛ فعلى سبيل المثال، يظهر في الجدول خصائص منتج دوران Duran من شركة شوت Schott AG وذلك كالتالي:<ref>[https://www.duran-group.com/en/about-duran/duran-properties.html duran-properties.html], Datenblatt von Duran {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170710234228/http://www.duran-group.com/en/about-duran/duran-properties.html |date=10 يوليو 2017}}</ref>

{| class="wikitable"
|-
! الخاصية !! القيمة !! ملاحظات
|-
| [[معامل الانكسار|قرينة الانكسار]] (nm) || <math>n = 1{.}473</math> || أقل من [[زجاج الصوان]]
|-
| [[عدد أبه]] || <math>\nu = 65</math> || يشبه [[زجاج تاجي|الزجاج التاجي]]
|- 
| [[كثافة|الكثافة]] || <math>\rho = 2{.}23~\mathrm{g/cm^3}</math> || تقريباً أقل ب 10% من [[زجاج مسطح|زجاج النوافذ]].
|-
| [[معامل يونغ]] || <math> E = 64\cdot 10^3~{\rm N/mm^2}</math> ||
|-
| [[سماحية|السماحية]] || <math>\varepsilon_\text{r} = 4{.}6</math> ||
|-
| [[معامل تمدد حراري|معامل التمدد الحراري]] || <math>\alpha = 3{.}3 \cdot 10^{-6}~\mathrm{K^{-1}}</math> || أقل بحوالي 40% من زجاج النوافذ
|-
| [[ناقلية حرارية|الناقلية الحرارية]] || <math>k = 1{.}2~{\rm W/( K \cdot m)}</math> || شبيهة بالأسمنت 
|-
| [[حرارة نوعية|الحرارة النوعية]] || <math> C = 830~{\rm J / (kg \cdot K)}</math> ||
|-
| درجة الحرارة العظمى || <math>T_{\rm max} = 500~{\rm ^\circ C}</math> ||
|-
| [[درجة حرارة التحول الزجاجي]] || <math>T_{\rm glas} = 525~{\rm ^\circ C}</math> ||
|-
| درجة التحول || <math>T = 825~{\rm ^\circ C}</math> ||
|}

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{زجاج}}
{{شريط بوابات|كيمياء}}

{{لا للتصنيف المعادل}}

{{صناع الزجاج والعلامات التجارية}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:أنواع الزجاج حسب التركيب|بوروسيليكات]]
زجاج البوروسيليكات هو نوع من أنواع الزجاج المقاوم للحرارة وللمواد الكيميائية، والذي يتألف بشكل رئيسي من السيليكا وأكسيد البورون. يتميز زجاج البوروسيليكات بأن معامل التمدد الحراري له منخفض، مما يجعله مقاوماً للصدمات الحرارية، وذلك بشكل يفوق أنواع الزجاج الأخرى، مما يجعله مناسباً لصنع زجاجيات المختبر.

يسوق زجاج البوروسيليكات تحت العديد من الأسماء التجارية، أشهرها بيركس Pyrex ومنتجات شركة شوت Schott AG.

 التركيب 
إن تركيب زجاج البوروسيليكات يكون عادة كما يلي:
 70% إلى 80% من ثنائي أكسيد السيليكون (السيليكا، SiO2)
 7% إلى 13% من أكسيد البورون (B2O3)
 4% إلى 8% من أكاسيد الفلزات القلوية (مثل أكسيد الصوديوم Na2O وأكسيد البوتاسيوم K2O)
 2% إلى 7% من أكسيد الألومنيوم (الألومينا، Al2O3)
 أحياناً تضاف ما نسبته إلى حوالي 5% من أكاسيد الفلزات القلوية الترابية (مثل أكسيد الكالسيوم CaO وأكسيد المغنسيوم MgO)

تأتي تسمية زجاج البوروسيليكات من المكوّنات الغالبة في التركيب وهي من السيليكون والبورون.

 التاريخ 
أنتج زجاج البوروسيليكات لأول مرة من قبل الكيميائي الألماني أوتو شوت Otto Schott في أواخر القرن التاسع عشر.Werner Vogel: "Glass Chemistry"; Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K; 2nd revised edition (November 1994), ISBN 3-540-57572-3 انتشرت صناعة زجاج البوروسيليكات في العالم، حيث عمد شركة شوت على تسويق منتجاتها تحت اسم «دوران» "Duran" منذ عام 1893، كما أن شركة Corning Incorporated الأمريكية سوقت منتجاتها تحت اسم بيركس منذ عام 1915.

 الخصائص 
إن الخصائص الميكانيكية والبصرية والكيميائية للأنواع المختلفة من زجاج البوروسيليكات تشبه بعضها؛ فعلى سبيل المثال، يظهر في الجدول خصائص منتج دوران Duran من شركة شوت Schott AG وذلك كالتالي:duran-properties.html, Datenblatt von Duran 

 الخاصية  القيمة  ملاحظات قرينة الانكسار (nm)    أقل من زجاج الصوان عدد أبه    يشبه الزجاج التاجي الكثافة    تقريباً أقل ب 10% من زجاج النوافذ. معامل يونغ    السماحية    معامل التمدد الحراري    أقل بحوالي 40% من زجاج النوافذ الناقلية الحرارية    شبيهة بالأسمنت  الحرارة النوعية    درجة الحرارة العظمى    درجة حرارة التحول الزجاجي    درجة التحول   

 المراجع 

بوروسيليكات